ICS 97.140 
Y 80 
 
中华人民共和国国家标准  
GB 18584—× × × × 
代替GB 18584 -2001 
 
 
木家具中挥发性有机物质及重金属迁移限
量 
Limit of volatile organic compounds  and migration of heavy metal  of wood based 
furniture  
点击此处添加与国际标准一致性程度的标识  
（报批稿） 
（本稿完成日期： 2014-06-10） 
 
××××  - ×× - ××发布  ××××  - ×× - ××实施  
 GB 18584—× × × × 
I 
 目  次 
前言 ................................ ................................ ................  II 
1 范围 ................................ ................................ ..............  1 
2 规范性引用文件  ................................ ................................ .... 1 
3 术语和定义  ................................ ................................ ........  1 
4 要求 ................................ ................................ ..............  2 
5 试验方法  ................................ ................................ ..........  2 
6 检验规则  ................................ ................................ ..........  5 
附录A（规范性附录）  木家具外形轮廓体积计算  ................................ ..........  6 
参考文献  ................................ ................................ .............  7 
 GB 18584—× × × × 
II 前  言 
本标准的第 4章、第5章为强制性，其余为推荐性。  
本标准按照 GB/T 1.1 －2009给出的规则起草。  
本标准代替 GB 18584-2001《室内装饰装修材料   木家具中有害物质限量》，与 GB 18584-2001相比，
主要技术变化如下：  
——修改了木家具中甲醛释放量的限量要求及试验方法；  
——增加了苯、甲苯、二甲苯、 TVOC的限量要求及试验方法；  
——修改了可迁移元素的试验方法；  
——增加了附录 A； 
——增加了参考文献。  
请注意本 文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任 。 
    本标准由中国轻工业联合会提出。  
    本标准由全国家具标准化技术委员会（ SAC/TC 480 ）归口。  
    本标准主要起草单位： 上海市质量监督检验技术研究院、深圳市计量质量检测研究院、国家家具及
室内环境质量监督检验中心、成都市产品质量监督检验院、浙江省家具与五金研究所、 广东产品质量监
督检验研究院、 广东联邦家私集团有限公司、深圳市华源轩家具股份有限公司、深圳 市圆方园实业发展
有限公司、上海 菲林格尔木业股份有限公司、亚振家具 股份有限公司、湖南星港家居发展有限公司、深
圳市大富豪实业发展有限公司。  
    本标准参加起草单位： 清华大学、 浙江圣奥家具制造有限公司、北京黎明文仪家具有限公司、廊坊
华日家具股份有限公司、成都市全友家私有限公司、好孩子儿童用品有限公司、上海科绿特环境科技有
限公司、广东巴德士化工有限公司、深圳天诚家具有限公司、上海杰天装饰材料有限公司、博洛尼家居
用品（北京）有限公司、吉林森林工业股份有限公司、左尚明舍家居用品（上海）有限公司、班尔奇家
具（上海）有限公司 、索菲亚家居股份有限公司 、佛山市南海金富轩家具有限公司、君子兰化工（上海）
有限公司、佛山市南海区狮山百川涂料制造有限公司、 广州市永特耐木胶贸易 有限公司、佛山市金天拓
家私有限公司 。 
本标准主要起草人：  张晓杰、古鸣、罗菊芬、张淑艳、罗炘、李隆平、梁米加、 张莺红、姚晨岚、
海凌超、 周山林、陈碧煌、 庄日光、李松、 曹永宏、 徐建民、张寅平、 何循证、倪良正、黎胜国、周旭
恩、张友全、邹宇、张福基、严修才、 郑书胜、 叶建兵、钱立民、刘泽华、吴伟杰 、程少阶、王庆生、
黄显明、朱金水 。 
本标准代替标准历次版本发布情况为：  
——GB 18584 -2001。 GB 18584—× × × × 
1 
 木家具中挥发性有机物质及重金属迁移限量  
1 范围 
本标准规定了木家具 中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、 TVOC等挥发性有机物和重金属 迁移限量要求、试
验方法和检验规则。  
本标准适用于室内用 木家具中挥发性有机物和 可迁移重金属的检测和评价。  
2 规范性引用文件  
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。  
GB 6675.4-2014  玩具安全   第4部分：特定元素的 迁移 
GB/T 31106-2014  家具中挥发性有机化合物的测定  
GB/T 31107  家具中挥发性有机物化合物检测用气候舱 通用技术条件  
3 术语和定义  
GB/T 31106-2014、GB/T 31107界定的以及 下列术语和定义适用于本 文件。 
3.1  
气候舱舱容  volume of test chamber   
气候舱空载时，舱内参与空气交换的总容积 。 
用
v表示。 
注：舱内照明设备、传感器等所占空间不计。  
3.2  
体积承载率  volume loading factor  
木家具外形轮廓体积与 气候舱舱容的比值。 
用
a表示。 
3.3  
背景浓度  background concentration  
气候舱空载时，舱内空气的甲醛和 苯、甲苯、二甲苯、 TVOC浓度。 
3.4  
空气交换 率 air exchang rate  
单位时间内进入 气候舱的清洁空气量 与气候舱舱容的比。  GB 18584—× × × × 
2 用n表示。 
3.5  
空气流速 air velocity  
气候舱空载时，舱内空气的流动 速度。 
3.6  
甲醛释放量   Formaldehyde emission by the chamber method  
按本标准第 5章规定的气候舱法测定的木家具试件向空气中释放的甲醛浓度。  
3.7  
可迁移重金属含量 soluble heavy metal's content   
木家具表面涂层中通过规定的试验方法测得的 可迁移元素 铅、镉、铬、汞重金属的含量。  
4 要求 
4.1 木家具中甲醛和 苯、甲苯、二甲苯、 TVOC限量 
应符合表 1的规定。  
表1 木家具中甲 醛和苯、甲苯、二甲苯、 TVOC限量  
项目 限量值（mg/m3） 
甲醛释放量  ≤0.10 
苯 ≤0.11 
甲苯 ≤0.20 
二甲苯 ≤0.20 
TVOC ≤0.60 
 
4.2 木家具中 可迁移重金属限量 
应符合表 2的规定。  
表2 木家具中可迁移 重金属限量 
项目 限量值（mg/kg） 
铅 ≤90 
镉 ≤75 
铬 ≤60 
汞 ≤60 
5 试验方法  GB 18584—× × × × 
3 
 5.1 试验原理  
5.1.1 木家具中甲醛和苯、甲苯、二甲苯、 TVOC试验原理 
将样品按照规定的体积承载率放入气候舱内 ，模拟样品使用环境条件 进行试验 。 当达到规定时间后，
采集舱内空气，通过 规定的试验方法测定其甲醛和 苯、甲苯、二甲苯、 TVOC浓度。 
5.1.2 木家具中 可迁移重金属含量试验原理  
用机械刮削方法从 样品表面刮取涂层，将涂层溶解在酸性溶液中，模拟 涂层材料在吞咽后与胃酸发
生反应，通过化学 分析方法测定溶液中可 迁移铅、镉、铬、汞的含量 。 
5.2 试验设备  
5.2.1 气候舱 
应符合GB/T 31107的规定。 
5.2.2 采样仪器和设备  
应符合 GB/T 31106-2014中4.1.3的规定。 
5.2.3 可迁移重金属试验试剂和仪器  
应符合GB 6675.4-2014中第6章的规定。  
5.3 试验程序  
5.3.1 甲醛及苯、甲苯、二甲苯、 TVOC试验 
5.3.1.1 计算样品外形轮廓体积  
按附录 A的规定计算样品外形轮廓体积。 当样品可调时，按样品可调体积的最小值计算。  
5.3.1.2 预处理 
试验前，组装产品、折叠产品、可调产品应按最有利于有害物质释放的样式进行组装、打开、调节，
一般按产品整件进行预处理，产品的所有部件表面应尽可能暴露在预处理环境中。  
预处理时间为（ 120±2）h。 
预处理环境条件为：  
——温度（23±2）℃； 
——相对湿度（ 45±10）%； 
——样品间的距离不小于 300mm； 
——样品间的 甲醛浓度≤ 0.10mg/m3，TVOC≤0.60mg/m3。 
5.3.1.3 气候舱选择 
气候舱的体积承载率应满足（ 0.075～0.3）的范围，并按体积承载率最接近 0.15的原则选择合适的
气候舱。设定样品体积承载率等于 0.15时，空气交换率为 1 (即1h内进入气候舱的清洁空气量与气候舱
容积相等 )；当样品体积承载率不等于 0.15时，按下列公式计算空气交换率：  GB 18584—× × × × 
4 
15.0/ / aVQn………………………………（ 1） 
式中： 
n
——空气交换率，精确至 0.01； 
Q
——单位时间（ h）内进入气候舱的清洁空气量 ，单位为立方米（ m3/h）； 
V
——气候舱舱容, 单位为立方米（ m3）； 
a
——样品体积承载率。   
5.3.1.4 背景浓度的测定 
应在样品放入 气候舱前1h内采集舱内空气，按 GB/T 31106-2014中的规定进行 测定并记录甲醛 和苯、
甲苯、 二甲苯、 TVOC的浓度。背景浓度 应满足： 甲醛 ≤0.006mg/m3，苯、 甲苯、 二甲苯 均≤0.005mg/m3,TVOC
≤0.05mg/m3。 
5.3.1.5 甲醛和VOC的采集 
样品预处理后， 应在1h内放入气候舱内开展 试验。组装产品 、折叠产品、可调产品 应按最有利于有
害物质释放的样式进行组装 、打开、调节 ，一般按产品整件进行测试， 产品所有活动部件表面应尽可能
暴露在气候舱内。  
试验期间，气候舱内试验条件应满足：  
----温度（23±2）℃； 
----相对湿度（ 45±5）%； 
----空气交换 率，按式（ 1）计算； 
----空气流速（0.1～0.3）m/s； 
----进给空气 中甲醛和 苯、 甲苯、 二甲苯、 TVOC浓度： 甲醛≤0.006mg/m3， 单个VOC≤0.005mg/m3,TVOC
≤0.05mg/m3； 
样品放入气候舱内 （20±0.5）h后，按GB/T 31106-2014中的规定进行空气采样 ，1h内完成。 
5.3.1.6 甲醛和苯、甲苯、二甲苯、 TVOC的测定 
应按GB/T 31106-2014中的规定进行。仲裁检验时，甲醛分析采用该标准中规定的酚试剂分光光度
法。 
5.3.2 可迁移重金属试验 
5.3.2.1 涂层部位的选择  
应从样品表面选择涂层部位。如有 多种颜色的涂层，每一种涂层都应进行试验 ，以每种可迁移重金
属检出最大值进行分析 校正。 
5.3.2.2 涂层部位 的制备和提取  
按GB 6675.4-2014中8.1的规定。 
5.3.2.3 可迁移重金属含量测定  
按GB 6675.4 -2014中第9章的规定。  
5.4 试验结果 的表示 GB 18584—× × × × 
5 
 5.4.1 甲醛释放量  
样品的甲醛释放量 按下列公式计算：  
fcf f C C C0
 ………………………………（ 2） 
式中： 
fC
---样品的甲醛释放量 ，单位为毫克每立方米（ mg/m3）； 
fcC
---试验后气候舱内空气中的 甲醛浓度 ，单位为毫克每立方米（ mg/m3）； 
  
fC0---甲醛背景 浓度，单位为毫克每立方米（ mg/m3）。 
5.4.2 VOC释放量 
样品的VOC释放量按下列公式计算：   
                          
v vc v C C C0 ………………………………（ 3） 
式中： 
vC
---样品的苯、甲苯、二甲苯、 TVOC释放量，单位为毫克每立方米（ mg/m3）； 
vcC
---试验后气候舱内空气中的 苯、甲苯、二甲苯、 TVOC浓度，单位为毫克每立方米（ mg/m3）； 
vC0
--- 苯、甲苯、二甲苯、 TVOC背景浓度，单位为毫克每立方米（ mg/m3）。 
5.4.3 可迁移重金属含量分析校正  
样品的可迁移 重金属含量结果 的分析校正应符合GB 6675.4-2014中4.2的规定。  
6 检验规则  
6.1 试验顺序  
应先进行甲醛 和苯、甲苯、二甲苯、 TVOC试验，然后进行可迁移 重金属试验。 
6.2 检验结果 的判定 
当按照第4章所列项目检验合格时 ，判定该 项目合格；全部项目合格 时，判定该 样品的有害物质限
量合格。如果存在任何一项不合格，判定该 样品有害物质限量不合格 。 
6.3 复验 
木家具中甲醛和 VOC检验不应复验。 
当对可迁移性 重金属检验结果 存在异议时，可进行复验。应对原样品进行复 验，在检验报告中注明
“复验合格”或“复验不合格”。  GB 18584—× × × × 
6 A  A  
附 录 A 
（规范性附录）  
木家具外形 轮廓体积计算  
A.1  测量仪器 
钢直尺或卷尺，精确度不低于 1mm。如采用 面积测定仪，精确度 应不低于 1mm2。  
A.2  各类木家具外形 轮廓体积计算方法 
A.2.1 柜类家具  
   测量柜类家具的最大水平投影面积和最大外形高度， 计算两者的乘积作为柜类家具的 外形轮廓体积 。 
A.2.2 桌类家具  
  测量桌类家具的最大水平投影面积和最大外形高度， 计算两者的乘积作为桌类家具的 外形轮廓体积 。 
A.2.3 椅类家具  
  测量座面的最大 水平投影面积和 座面最大高度， 计算两者的乘积作为椅类家具的 外形轮廓体积 。椅背
和扶手的体积忽略不计。  
A.2.4 凳类家具  
  测量凳面的最大水平投影面积和凳面最大高度， 计算两者的乘积作为凳类家具的 外形轮廓体积 。 
A.2.5 床类家具  
 测量床铺面的最大水平投影面积和铺面高度， 计算两者的乘积作为床类家具的 外形轮廓体积 。高出
铺面的床板体积忽略不计。  GB 18584—× × × × 
7 
 参 考 文 献 
[1] ISO 16000 -9：2004 Indoor air -Part 9:Determination of the emission of volatile organi c 
compounnds from building products and furnishing -Emission test chamber method    
[2] ENV 717 -1：2004 Wood-based panels -Determination of formaldehyde release -Part 
1:Formaldehyde emission by the chamber method  
[3] ASTM E1333:1996(2002) Standard test method f or determining formaldehyde 
concentrations in air and emission rates from wood products using a large chamber  
[4] RAL-UZ38:2002  Low-emission wood products and wood -base products  
[5] BIFMA M7.1 -2005 Standard test method for determining VOC emissions from of fice 
furniture systems,components and seating